^ ETA 



le talc , le miica , k pkrre de corne (homflehi) , ^c. 



Les mines à'êtain d'Angleterre fe trouvent fré- 

 quemment jointes avec une fubllance-, que les mi- 

 neurs anglois appellent mundic ; ce n'eft autre chofe 

 c[u'une pyrite arfénicale , & qui eft quelquefois un 

 peu cuivreufe. Avant donc que de "traiter la mine 

 ^étain au fourneau, il faut la féparer autant qu'- 

 on peut de toutes ces matietes étrangères , qui ren- 

 droient Vétain impur & lui ôteroient m dudilité. On 

 ie fert pour cela du bocard, on y fait écrafer la mine, 

 & l'eau des lavoirs entraîne les particules étrangères, 

 tandis que la mine Vétain qui , comme On l'a remar- 

 qué , eft très-pefante , refte au fond du lavoir. Les An- 

 glois nomment black-tin , étain noir, la mine ^étain^ 

 lorfqu'elle a été ainfi préparée : lesAllemands la nom- 

 ment :^innjldn^ pierre d'étain. Mais ce lavage ne fuf* 

 fît pas ; il faut encore outre cela que la mine , après 

 avoir été écrafée & lavée , foit grillée, afin d'en dé- 

 gager la partie arfénicale. Ce grillage fe fait dans vin 

 fourneavi de réverbère qui eft quarré : ce fourneau eft 

 fermé en-haut par vme large pierre qui a 6 piés de long 

 & 4 piés de large , avi milievi de laquelle eft une ou- 

 verture quarrée d'un demi-pié de diamètre. Cette 

 pierre fert à en couvrir vme avitre femblable , qui efl 

 è un pié de diflance au-deffous ; mais cette dernière 

 efl moins longue qu'elle d'un demi-pié , parce qu'il 

 ne faut point qu'elle aille jufqu'avi fond du fourneau , 

 attendvi qu'il faut y laiflér une oviverture pour le paf- 

 fage de la flamme qui vient de delTous , oii l'on fait 

 un grand feu de fagots. La partie antérieure relTem- 

 ble à un four ordinaire à cviire du pain. Lorfque ce 

 ibvirneavi a été bien échaviffé , on verfe Vétain noir par 

 l'oviverture quarrée qui efl à la pierre fupérievire , il 

 tombe fur la féconde pierre ; & (^uand elle en efl 

 couverte à trois ou quatre doigts d'epaiffevir , On bovi- 

 che l'ouverture de la pierre fupérieure , afin qvie la 

 flamme puifTe roviler fur la matière qu'on vevit gril- 

 ler. Pendant ce tems , vm ovivrier remue continuelle- 

 ment cette matière avec vm rable de fer, afin qvie tovit 

 le mundic foit entièrement confumé ; ce que l'on re- 

 connoît lorfque la flamme devient javme , & par la 

 diminvition des vapeurs : car tant que le mundicDnàQ, 

 la flamme efl d'vm bleu très- vif. Pour lors on pouffe 

 toute la matière grillée dans le foyer du fourneau 



Î)ar l'ouverture qui eft avi fond, & l'on retire le mê- 

 ange de mine , de charbon & de cendres , par une 

 ouverture quarrée qui efl pratiquée à un des côtés 

 du foyer. On laifTe refroidir le tout à l'air libre pen- 

 dant trois jovirs ; ou fi l'on n'a pas le tems d'attendre , 

 on l'éteint avec de l'eau, & ce mélange devient com- 

 me du mortier. Il faut l'écrafer de nouveau , avant 

 que de le porter au fourneau de fufion. F oy. Us Tran- 

 j actions philojophiques , n^ . 6^, 



Cependant il y a des mines étain affez pures povir 

 pouvoir être traitées avi fourneau de fufion, fans qu'il 

 foit befoin de les griller auparavant. Quelquefois les 

 mines à'étain font mêlées d'une fi grande quantité de 

 parties ferrugineufes , qu'il efl impofTible de les en 

 féparer entièrement par le lavage; celle de Breyten- 

 brunn en Saxe efl dans ce cas. Voici, fuivantM. 

 Saur , la manière dont on s'y prend pour la dégager 

 de fon fer : elle efl affez finguliere pour trouver place 

 ici. D'abord on brife la mine en morceaux à-pevi^ 

 près de la groffeur d'un œuf, puis on la calcine & 

 on l'écrafe au boccard ; on la lave enfuite & on la 

 calcine de nouveau dans un fourneau de réverbère: 

 après quoi on met environ 50 livres de la mine ainfi 

 préparée dans une bafîine, & on paffe par-deffus 

 un aimant pour attirer le fer qu'on fépare à mefure 

 que l'aimant s'en efl chargé; & l'on continue cette 

 longue manoeuvre jufqu'à ce qu'on ait enlevé le fer 

 autant qu'on a pû. La même chofe fe pratique en 

 Bohême ; mais il fuffit que la mine ait été pilée & la- 

 vée, fans qu'il foit befoin qu'elle foit calcinée, ^oj. 



ETA 



k tfâiti dé la fonte des mines de Schlutter, page SBffi 

 tome II. de la traduftion françoife. 



Dans les mines Vétain d'Allemagne, on fait en- 

 core tirer parti du foufre & de l'arfénic qui font dé* 

 gagés dans la calcination de la mine ; pour cet effet 

 la fumée qui en part efl reçue dans une cheminée de 

 40 ou 50 toifes de longueur qui va horifontalement^ 

 & aux parois de laquelle l'arfénic s'attache fous la 

 forme d'une poufTiere blanche. La même chofe fe 

 pratique pour la calcination des mines de cobalt. 

 F ojei l'article CoB ALT. 



Lorfque la mine d'étain a été préparée de la ma- 

 nière qui vient d'être décrite , elle eft en état d'être 

 traitée avi fourneau de fufion. Nous allons donner le 

 détail de cette opération, telle qu'elle eft décrite dans 

 l'ouvrage allemand de Rœffler , qui a pour titre , 

 fpeculum Metallurgice politiffîmum. 



Le fourneau où l'on fait fondre Vétain, eft un 

 fourneau à manche de la même efpece que celui oii 

 l'on traite la mine de plomb , excepté qu'il eft plus 

 petit , parce que Vétain fé fond plus aifément que le 

 plomb. Il faut que le fol du fourneau foit élevé d'en- 

 viron quatre piés au-deffusdu rez-de-chaufTéedel'at- 

 telier ou de la fonderie ; le fol du fourneau fe fait 

 avec une table de pierre fur laquelle on élevé les 

 murs latéraux : le tout doit être fait avec des pierres 

 propres à réfifter au feu, que l'on maçonne avec de 

 la glaife mêlée d'ardoife pilée ; en fermant le four- 

 neau on laiffe par-devant un œil ou ouverture d'envi- 

 ron deux doigts,pour que Vétain & les fcories puiffent 

 tomber dans la caflé ou le bafîin que l'on aura pra- 

 tiqué à environ un demi-pié au-defîbusde l'œil pour 

 les recevoir. Il faut que l'ouverture par où paffe la 

 tuyère foit difpof ée de façon que le vent des foufîlets 

 aille donner direûement fur l'œil par où la matière 

 fondue doit paffer; quand la fufion fera entrain, 

 Vétain fondu tombera dans la caffe accompagné de 

 fes fcories , que l'on a foin d'enlever continuelle- 

 ment, & de mettre à part. Vétain fe purifie dans 

 cette caffe ; on a foin qu'il y foit toujours tenu en 

 fufion ; c'eft pourquoi on y met continuellement de 

 la poufïïere de charbon , & il faut que le vent des 

 foufflets vienne donner f ur cet étain fondu en paffant 

 par l'œil du fourneau ; c'eft pour cela que la caffe ne 

 doit point être placée trop bas au-deffous de l'œil. 

 Sur le rez-de-chauffée, au pié de la caffe, on pratique 

 un creux ou foffe oblongue que l'on forme avec de 

 la pierre & de la terre graffe ; ce creux fert à mettre 

 Vétain pur que l'on puilé à mefure avec des cuillères 

 de fer dans la caffe , quand il s'eft un peu refroidi ; 

 ou bien on fait un trou de communication de la caffe 

 avec la foffe ; & quand la caffe eft affez pleine , on 

 débouche ce trou pour laiffer couler Vétain fondu 

 qui va s'y rendre. Au haut du fourneau on pratique 

 une chambre fublimatoire (c'eft une efpece de caiffe 

 de bois que l'on enduit par-dedans avec de la terre 

 graffe , pour que le feu ne puiffe pas s'y mettre) ; 

 on y laiffe quelques ouvertures ou fenêtres pour le 

 paffage de la fumée ; cette chambre eft deftinée à re^ 

 tenir les particules les plus légères de la mine détain 

 que la violence du feu pourroit entraîner en l'air; 

 quelquefois on forme une féconde chambre au-def- 

 fus de la première ; on fait des degrés à côté du four- 

 neau pour pouvoir monter à ces chambres , & une 

 porte pour pouvoir charger le fourneau. On ne fe 

 fert point de brafque , c'eft-à-dire d'un enduit de terre 

 &de charbon pour garnir ces fourneaux ; on y em- 

 ployé feulement un mélange de terre grafle Se d'ar- 

 doife pilée. Pour charger le fourneau , on y met des 

 couches alternatives de charbon &: de mine mouil- 

 lée ; on fait fondre brufquement , afin que Vétain n'ait 

 point le tems de fe calciner , de fe difîiper ou de fe 

 réduire en chaux, & pour qu'il ne fafle, pour ainfi 

 dire, que paffer au-trayers du fourneau ; la mine qus 



